170 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de maintenir l'inlensité du courant à 600 ou 700 ampères sous 100 volts 

 pendant 3 ou 4 minutes. Dans ces conditions, la nacelle attaquée par l'acide 

 borique formé dans la réduction fond progressivement et l'on doit retirer 

 du four le tube de charbon avant que la fonte borée de molybdène ne soit 

 arrivée au contact de celui-ci. 



La combinaison directe du bore etdu molybdène, préparé par réduction 

 du bioxyde dans un courant d'hydrogène suivant les indications de 

 M. Guichard (*), peut se faire dans un four à creuset en employant un 

 creuset de magnésie pure. 



Dans un petit four, un courant de 4oo ampères sous 100 volts suffit 

 pour fondre en 2 ou 3 minutes un mélange contenant jusqu'à 1 5 ou 120 

 pour 100 de bore; au-dessus de cette teneur, l'intensité du courant doit 

 être portée jusqu'à 5oo et 600 ampères pendant 3 ou 4 minutes. A la tem- 

 pérature élevée que l'on obtient ainsi, l'atmosphère du four, riche en 

 oxyde de carbone et an'nydride carbonique, agit sur le bore en excès ; il se 

 forme du borure de carbone que l'on retrouve dissous dans les fontes et 

 de l'acide borique qui facilite la fusion du creuset. 



L'aspect et les propriétés des fontes obtenues varient progressivement 

 avec leur teneur en bore. Le molybdène pur fondu est malléable, ne raye 

 pas le verre, comme Ta démontré M. Moissan (-), et possède une densité 

 de 9,01 ; les fontes contenant jusqu'à 20 pour 100 de bore sont blanches 

 et cassantes; leur densité s'abaisse jusqu'à 6 environ et les plus dures 

 d'entre elles rayent le quartz. Au-dessus de cette teneur, elles perdent pro- 

 gressivement leur apparence métallique et prennent un aspect ardoisé 

 avec une couleur d'un gris bleuâtre; leur densité s'abaisse et leur dureté 

 s'élève jusqu'à rayer la topaze mais non le rubis. Il a été possible de pré- 

 parer une fonte contenant 45,6 pour loo de bore dont la densité n'est plus 

 que de 3,3. Cette teneur n'a pu être dépassée, par suite de la formation 

 de borure de carbone et de la fusion du creuset de magnésie. 



Toutes les fontes ainsi obtenues sont homogènes; le grain de leur cas- 

 sure est très fin, cette cassure est quelquefois conchoidale pour celles qui 

 contiennent beaucoup de bore; dans aucune préparation on n'a trouvé de 

 cristaux apparents; elles ne contiennent ni graphite, ni carbone combiné 

 autrement que sous forme de borure de carbone. 



Elles sont attaquées par le fluor à froid sans incandescence. 



Le chlore les attaque bien au-dessous du rouge sombre; elles laissent 



(') M. Guichard, Ann. de Chim. et de Phys., -' série, l. XXIII, p. 5oi. 

 (*) H. Moissan, Comptes rendus, t. GXX, 1893, p. 1820. 



